416 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



«En cuanto á las arcillas, uno de nosotros ha dado á conocer la 

 composición de varias muestras estraidas de perforaciones practi- 

 cadas en el lecho del rio, y que probablemente forman capas in- 

 mensas estendiéndose en el interior del continente. Estas arcillas 

 tienen una composición muy adecuada á la preparación del cemento 

 según se desprende de su análisis. 



«En la fábrica de Barracas, parece que por la espresada razón 

 de economía se ha preferido el empleo de la arcilla proveniente de 

 la Ensenada. Esta, según el análisis que hemos practicado después 

 de calcinada, ofrece la composición siguiente : 



Sílice 67.10 



Oxido de hierro y alúmina 26.08 



Cal \ 0.2o 



Magnesia . 27 



Acido sulfúrico 2 . 30 



Álcalis 4.00 



«La arcilla de Medway en su continencia con el Támesis, que es 

 la que se recomienda como tipo para la fabricación del cemento 

 Portland, da la siguiente composición : 



Sílice 68.45 



Oxido de hierro y alúmina 26.44 



Cal 0.75 



Potasa 1 .90 



Sosa 2.10 



«Resulta pues de la comparación de una y otra que la de la En- 

 senada es bastante parecida á la de Medway y muy adecuada por 

 consiguiente á la fabricación del cemento. 



«Como hemos hecho igual deducción del calcáreo del Queguay, 

 resulta que las buenas ó malas condiciones del producto fabricado 

 con dichas materias primas, solo dependerán de que se fabrique ó 

 no según las reglas del arte. 



« Pero si no quiere darse un valor absoluto á los datos suminis- 

 trados por el análisis químico, veamos las condiciones dinámicas 

 del producto elaborado con las espresadas materias. 



« Los que suscribimos hemos comprobado por nosotros mismos ; 

 la fuerza de tracción de 16 muestras distintas de cemento fabricado 



